标题：不锈钢无缝钢管
定义
不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。是耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢管。又称不锈耐酸钢管。
特点
其一、该产品的壁厚越厚，它就越具有经济性和实用性，壁厚越薄，它的加工成本就会大幅度的上升；其次、该产品的工艺决定它的局限性能，一般无缝钢管精度低：壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高，且内外表还有麻点、黑点不易去除；其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方面体现了它的优越性。
不锈钢无缝管是耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢管。又称不锈耐酸钢管。
不锈钢无缝管的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素，当钢中含铬量达到12%左右时，铬与腐蚀介质中的氧作用，在钢表面形成一层很薄的氧化膜（自钝化膜），可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外，不锈钢无缝管常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。
不锈钢无缝管是一种中空的长条圆形钢材，广泛用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等。另外，在折弯、抗扭强度相同时，重量较轻，所以也广泛用于制造机械零件和工程结构。也常用作生产各种常规武器、枪管、炮弹等。
不锈钢无缝管的特点：其一、不锈钢无缝管的壁厚越厚，它就越具有经济性和实用性，壁厚越薄，它的加工成本就会大幅度的上升；其次、不锈钢无缝管的工艺决定它的局限性能，一般无缝钢管精度低：壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高，且内外表还有麻点、黑点不易去除；其三、不锈钢无缝管的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方面体现了它的优越性。
种类
接轧制方法分热轧、热挤压和冷拔(轧)不锈钢管。
按不锈钢金相组织不同分半铁素体半马氏体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素铁系不锈钢管等。
不锈钢管规格及外观质量：
A、按GB14975-94《不锈钢无缝钢管》规定，钢管通常长度(不定尺)热轧钢管1.5～10m，热挤压钢管等于和大于1m。冷拔(轧)钢管壁厚0.5～1.0mm者，1.0～7m；壁厚大于1.0mm者，1.5～8m。 
B、热轧(热挤压)钢管的直径54～480mm共45种；壁厚4.5～45mm共36种。冷拔(轧)钢管的直径6～200mm共65种；壁厚0.5～21mm共39种。 
C、钢管内外表面不得有裂缝、折叠、龟裂、裂纹、轧折、离层和结疤缺陷存在，这些缺陷应完全清除掉(供机械加工用管除外)，清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。凡不超过允许负偏差的其他轻微表面缺陷可不清除。
D、直道允许深度。热轧、热挤压钢管、直径小于和等于140mm的不大于公称壁厚的5%，最大深度不大于0.5mm；冷拔(轧)钢管不大于公称壁厚的4%，最大深度不大于0.3mm。 
E、钢管两端应切成直角，并清除毛刺。不锈钢无缝管的制造工艺： 
1.热轧（挤压无缝钢管）：圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径（或减径）→冷却→矫直→水压试验（或探伤）→标记→入库 
轧制无缝管的原料是圆管坯，圆管胚要经过切割机的切割加工成长度约为1米的坯料，并经传送带送到熔炉内加热。钢坯被送入熔炉内加热，温度大约为1200摄氏度。燃料为氢气或乙炔。炉内温度控制是关键性的问题.圆管坯出炉后要经过压力穿孔机进行穿空。一般较常见的穿孔机是锥形辊穿孔机，这种穿孔机生产效率高，产品质量好，穿孔扩径量大，可穿多种钢种。穿孔后，圆管坯就先后被三辊斜轧、连轧或挤压。挤压后要脱管定径。定径机通过锥形钻头高速旋转入钢胚打孔，形成钢管。钢管内径由定径机钻头的外径长度来确定。钢管经定径后，进入冷却塔中，通过喷水冷却，钢管经冷却后，就要被矫直。钢管经矫直后由传送带送至金属探伤机（或水压实验）进行内部探伤。若钢管内部有裂纹，气泡等问题，将被探测出。钢管质检后还要通过严格的手工挑选。钢管质检后，用油漆喷上编号、规格、生产批号等。并由吊车吊入仓库中。 
2.冷拔（轧）无缝钢管：圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油（镀铜）→多道次冷拔（冷轧）→坯管→热处理→矫直→水压试验（探伤）→标记→入库。 
冷拔（轧）无缝钢管的轧制方法较热轧（挤压无缝钢管）复杂。它们的生产工艺流程前三步基本相同。不同之处从第四个步骤开始，圆管坯经打空后，要打头，退火。退火后要用专门的酸性液体进行酸洗。酸洗后，涂油。然后紧接着是经过多道次冷拔（冷轧）再坯管，专门的热处理。热处理后，就要被矫直。钢管经矫直后由传送带送至金属探伤机（或水压实验）进行内部探伤。若钢管内部有裂纹，气泡等问题，将被探测出。钢管质检后还要通过严格的手工挑选。钢管质检后，用油漆喷上编号、规格、生产批号等。并由吊车吊入仓库中。
不锈钢无缝钢管的生产工艺
a．圆钢准备；b．加热；c．热轧穿孔；d．切头；e．酸洗；f．修磨；g．润滑；h．冷轧加工；i．脱脂；j．固溶热处理；k．矫直；l．切管；m．酸洗；n．成品检验。
不锈钢焊管生产工艺
原料--分条--焊接制管--修端--抛光--检验（喷印）--包装--出货（入仓）（装饰焊管）
原料--分条--焊接制管--热处理--矫正--矫直--修端--酸洗--水压测试--检验（喷印）-包装--出货（入仓）（焊管工业配管用管）
不锈钢管的应用
不锈钢管安全可靠、卫生环保、经济适用，管道的薄壁化以及新型可靠、简单方便的连接方法的开发成功，使其具有更多其他管材不可替代的优点，工程中的应用会越来越多，使用会越来越普及，前景看好。 
随着我国改革开放政策的实施，国民经济获得快速增长，城镇住宅、公共建筑和旅游设施大量兴建，对热水供应和生活用水供给提出了新的要求。特别是水质问题，人们越来越重视，要求也不断提高。镀锌钢管这一常用管材因其易腐蚀性，在国家相关政策的影响下，将逐渐退出历史舞台，塑料管、复合管及铜管成了管道系统的常用管材。但在许多情况下，不锈钢管更有优越性，特别是壁厚仅为0.6～1.2mm的薄壁不锈钢管在优质饮用水系统、热水系统及将安全、卫生放在首位的给水系统，具有安全可靠、卫生环保、经济适用等特点。已被国内外工程实践证明是给水系统综合性能最好的、新型、节能和环保型的管材之一，也是一种很有竞争力的给水管材，必将对改善水质、提高人们生活水平发挥无可比拟的作用。 
在建筑给水管系中，由于镀锌钢管已经结束了百年辉煌的历史，各种新型塑料管及复合管得到迅速发展，但各种管材还不同程度地存在着一些不足，远不能完全适应供水管系的需要和国家对饮用水及有关水品质的要求。因此，有关专家预言：建筑给水管材最终将恢复到金属管的时代。根据国外的应用经验，在金属管中认定薄壁不锈钢管为综合性能最好的管材之一。
（1）国内薄壁不锈钢管推广应用时机已成熟
薄壁不锈钢管，国内于20世纪90年代末才开始生产、使用，是当今管材领域崭露头角的新生族，已大量应用于建筑给水和直饮水的管路。
薄壁不锈钢管经久耐用，已被工程界公认，而且有关方面正在从减小壁厚、降低价格方面着手，以利于进一步推广。特别是小口径的不锈钢管，价格不高，因此配套的连接方法、管件之可靠性及价格是决定它发展的主要因素。国内在四川、广东、浙江、江苏等地已有开发商自主开发了连接技术和管件，是很有发展前途的管材。建设部和相关部门也非常重视这一新型管材，据中国技术市场管理促进中心、国科市字[2001]71号文件，关于推广应用“高径壁比高精度不锈钢中、高压供水管及配套管件与专用技术”的通知中获知，薄壁不锈钢管这一技术与产品的推广应用对提高我国现代建筑的档次，改善与保障供水水质都具有重要意义。
同时，建设部很重视薄壁不锈钢管材的推广应用。《薄壁不锈钢水管》的行业标准已于2001年发布执行。相关管道工程技术规程及安装图集，建设部已发文，正由同济大学负责编制。目前，四川、广东、浙江、江苏等地都有专业厂家生产薄壁不锈钢管，产品已趋成熟期，因而，推广应用的时机已到。
（2）国内市场前景看好
①建筑给水管道需求大
根据《建筑事业“九五”计划和2010年远景目标纲要》测算，2001~2010年间，每年管材的需求量为50~60万km，其中住宅建筑区内冷热水管需求量为40万km。有人认为，不锈钢水管的开发，对提高城市现代建筑的档次，意义重大。
②管道直饮水发展迅速
随着国民经济的发展，管道直饮水在国内北京、深圳、上海、重庆等城市发展迅速，经济发达的中等城市也积极规划直赶而上。在直饮水中，不锈钢管系无疑是首屈一指的。目前国内上档次的宾馆、公共场所都已配置或在配置直饮水管道。
③国产替代进口前途广阔
为了推广不锈钢管，我国从20世纪90年代以来从减小壁厚、降低成本方面着手，解决“高径壁比高精度”的薄壁不锈钢管技术问题，使不锈钢管得到推广应用，发展很快。一种管道要能全面推广应用，少不了国产化。目前，国内已有一部分厂家具备了生产和进一步开发薄壁不锈钢管材和管件的能力。
（3）不锈钢管的连接方式多样
不锈钢管的连接方式多样，常见的管件类型有压缩式、压紧式、活接式、推进式、推螺纹式、承插焊接式、活接式法兰连接、焊接式及焊接与传统连接相结合的派生系列连接方式。这些连接方式，根据其原理不同，其适用范围也有所不同，但大多数均安装方便、牢固可靠。连接采用的密封圈或密封垫材质，大多选用符合国家标准要求的硅橡胶、丁腈橡胶和三元乙丙橡胶等，免除了用户的后顾之忧。
不锈钢的标识方法
1．钢的编号和表示方法 
①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份，用阿拉伯字母来表示成份含量：
如：中国、俄国 12CrNi3A 
②用固定位数数字来表示钢类系列或数字；如：美国、日本、300系、400系、200系； 
③用拉丁字母和顺序组成序号，只表示用途。 
2．我国的编号规则 
①采用元素符号 
②用途、汉语拼音，平炉钢：P、 沸腾钢：F、 镇静钢：B、甲类钢：A、T8：特8、
GCr15：滚珠 
◆合结钢、弹簧钢，如：20CrMnTi 60SiMn、（用万分之几表示C含量） 
◆不锈钢、合金工具钢（用千分之几表示C含量），如：1Cr18Ni9 千分之一（即
0.1%C）,不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如0Cr17Ni13Mo 
3．国际不锈钢标示方法 
美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中： 
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示， 
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如，某些较普通的奥氏体不锈钢
是以201、 304、 316以及310为标记， 
③铁素体不锈钢是以430和446为标记，马氏体不锈钢 是以410、420以及440C为标
记，双相（奥氏体－铁素体）， 
④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命
名。
不锈钢管新品
一、200系D7S
生产企业：韩国现代制铁
产品描述：D7S的镍含量约2.5%，比D11镍含量略低，计价格也相对较低。1%镍含量的不锈钢在一定程度上将是D7S市场供应的关键，因此在竞争力、综合品质较高的不锈钢使用率高的领域也将是销售计划的重要部分。
应用领域：新产品的目标市场如不锈钢厨房器具设备等领域展开不锈钢钢管的市场销售计划。
二、SandvikSAF3207HD双向不锈钢管
生产企业：Sandvik材料技术公司
产品描述：该材料的抗拉强度为980～1180MPa，最高工作温度可达90℃，相对于该公司之前研发的标准超双相不锈钢SAF2507而言，在抗拉强度和最高工作温度方面都有了极大的提高。SAF2507的抗拉强度为800～1100MPa，可在最高水温65℃的环境下工作。SandvikSAF3207HD是为应用于深水、高温和极高的压力下而特别设计的。
应用领域：苛刻海底环境的管道用管
三、超（超）临界电站锅炉用不锈钢管坯/无缝管
生产企业：太钢，宝钢，湖州久立，常州武进
产品描述：超（超）临界机组是发电设备现代化和节能减排的基础。
在超(超)临界锅炉的重要受压部件中，工作温度最高、工作环境最为恶劣的部件是过热器和再热器。之前，我国国内所用的该类材料全部从国外进口，而现在国际上仅有几家钢铁材料制造商能力有限，此类材料缺口较大，进口价格昂贵，且采购困难，供不应求，严重影响了我国超超临界锅炉的生产及电能的发展。我国目前对于电站锅炉用管的需求每年大约在三万吨左右，且随着超（超）临界发电技术的不断提高，需求量逐年扩大。国内几家大型企业在近年来纷纷投入大量的人力、财力，致力于此类产品的研发、生产，并取得了相当大的成绩。一方面为国家的电力事业发展做出了自己的贡献，同时，也给企业带来了可观的经济效益。
应用领域：电站锅炉行业，主要是过热器和再热器高温段等关键部位。
四、空调用400系不锈钢管
生产企业：新日铁住金不锈钢公司
产品描述：该产品为新日铁住金公司在全球首次开发的空调用不锈钢管，具有较高的加工性能，重量可以比铜管降低60%，价格也比铜管低，可作为铜管替代品。
应用领域：空调行业
五、DP28W双相不锈钢
生产企业：日本住友金属
产品描述：这种不锈钢在尿素-氨基甲酸盐溶液中具有良好的耐蚀性，在氯化物环境中拥有很高的抗应力腐蚀开裂能力。同时，该双相不锈钢机械性能优异，可应用于安全性要求较高的厂房建设。
应用领域：化工业，建筑业。
钢管尺寸及允许偏差
偏差等级标准化外径允许偏差D1±1.5%，最小±0.75 mmD2±1.0%。最小±0.50 mmD3±0.75%．最小±0.30 mmD4±0.50%。最小±0.10 mm
常见材质
201(1Cr17Mn6Ni5N) 　202(1Cr18Mn8Ni5N) 　301(1Cr17Ni7) 　302(1Cr18Ni) 　304(0Cr18Ni9)、SS304、TP304 　304L(00Cr19Ni10)、SS304L、TP304L 　321(1Cr18Ni9Ti)、SS321、TP321 　316(0Cr17Ni12Mo2)、SS316、TP316 　316L(0Cr17Ni14Mo2)、SS316L、TP316L 　310S(0Cr25N20)、SS310S、TP310S
执行标准
GB2270-80 不锈钢无缝钢管 　
GB/T14976-94 流体输送用不锈钢无缝钢管 　
GB/T14975-94 结构用不锈钢无缝钢管 　
GB13296-91 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 　
(GJB2608-96)（YB676-73）航空用结构钢厚壁无缝钢管 　
(GJB2296-95)（YB678-71）航空用不锈无缝钢管 　
(YB/T679-97)（YB679-71）航空用18A空心铆钉薄壁无缝钢管 　
(GJB2609-96)（YB680-71）航空用结构薄壁无缝钢管 　
(YB/T681-97)（YB681-71）航空用导管20A薄壁无缝钢管 　
GB3090-82 不锈钢小直径钢管 　
GB5310-95 高压锅炉用无缝钢管 　
GB3087-82 低中压无缝钢管 　
GB3089-92 不锈耐酸极薄壁无缝钢管 　
GB9948-88 石油裂化无缝钢管 　
ASTM A213 锅炉、热交换器用铁素体和奥氏体合金钢无缝钢管 　
ASTM A269 一般用途奥氏体不锈钢无缝钢管和焊接钢管 　
ASTM A312 奥氏体不锈钢无缝钢管焊接钢管焊接钢管 　
ASTM A450 碳素钢,铁素体和奥氏体合金钢管的一般要　
ASTM A530 专门用途的铁素钢和合金钢的一般要求 　
ASTM A789 一般要求碳素体奥氏体不锈钢无缝钢管和焊接钢管 　
JIS G3456-88 机械结构用不锈钢管 　
JIS G3448-88 普通管道用不锈钢管 　
JIS G3459-88 管道用不锈钢管 　
JIS G3463-88 锅炉、热交换器用不锈钢管 　
Q/HYAD 101-91 化工用无缝长钢管 　
(0Cr18NI11T) Q/HYAD 103-91 00Cr18Ni5MO3Si2双相不锈钢无缝钢管
计算公式
不锈钢管重量计算公式
品种钢种密度计算公式钢管0Cr18Ni900Cr19Ni107.93米(Kg) =0.02491t(D-t)SUS304SUS304LTP304TP304L0Cr17Ni2Mo200Cr17Ni14Mo27.98米(Kg) =0.02507t(D-t)SUS316SUS316LTP316TP316L不锈钢管价格计算公式（管坯价格/折率+加工费+利润）*税收 　
（2*宽+2*高）*厚*长*密度/1000000=1支方管的重量 　
不锈钢焊管价格=材料价*（1+损耗）+加工费+利润